964 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



Holz mit schmalem, mir 2 — 4 Jahresringe umfassendem, weisslichen 

 Splint und glänzend goldgrünem (ein etwa 4 mm starkes Mark um- 

 schliessenden) Kern') mit hellen Frühholz- und dunkleren Spätholzzonen. 

 Ringporig, doch die einzelnen, mehrreihigen 

 Ringporen auf Querschnittsflächen meist erst 

 mit der Lupe zu unterscheiden, ebenso die im 

 übrigen Theil der Jahresringe vorhandenen 

 hellen Pünktchen, beziehentlich radialen Stri- 

 chelchen und die Markstrahlen (vgl. Fig. 295). 

 Fig. 295. QuerschnittsansicM des j^^^ Längsschuitt grüber (den Frühholzzonen 



■i?;=o+T,nWo= (Lupenbild). ° ° ^ 



(Nach V. Höhn ei.) entsprechend) und feiner nadelrissig, von schö- 



nem Seidenglanze, meist etwas streifig. — Ziem- 

 lich weich und leicht (spec. Trockengewicht nach Nürdlinger 0,51 — 0,60), 

 etwas schwerspaltig. 



Mikroskopischer Charakter. Frühholzgefässe 0,09 — 0,15 mm 

 weit, einzeln oder zu 2 — 3 in Gruppen, mit ansehnlichen, etwa 8 \x breiten, 

 querspaltporigen Hoftüpfeln, glattwandig, im Kernholz durch dünn- 

 wandige Thyllen verstopft. Enge Gefässe zu 2 bis vielen in vorwiegend 

 radial gestreckten Gruppen, mit Schraubenleistchen. Glieder aller 

 Gefässe einfach durchbrochen. Markstrahlen ein- bis drei-, meist zwei- 

 schichtig und 0,12 — 0,50 mm, auch darüber hoch; ihre Zellen dickwandig, 

 entweder alle ziemlich gleichförmig, 15 — 16 [x hoch und 4 — 12 [x breit, 

 oder in den Kanten, beziehentlich gegen diese, grösser, 21 — 42 p. hoch, 

 aber von zwei- bis dreimal kürzerem radialen Durchmesser; nicht selten 

 mit Galciumoxalatkrj^stallen. Ziemlich weitlichtige Fasern mit winzigen 

 Tüpfeln, im Frühholz bis 13 jx weit und in regelmässigen Radialreihen, 

 als Grundmasse. Strangparenchym spärlich, neben den Gefässen. 



Wände aller Elemente des Kernholzes tief gelb, ebenso (bis gelbroth) 

 der Inhalt vieler Markstrahlzellen, lieber den Farbstoff siehe p. 50. Der- 

 selbe löst sich theilweise schon in warmem Wasser, vollständiger in Al- 

 kohol. Alkalien färben das Holz blutroth. 



Dient hauptsächlich zum Färben von Leder und Wolle, bei entspre- 

 chender Stärke auch als Fournierholz. 



71) Rothes Quebrachoholz. 



Das rothe Quebrachoholz, »Quebracho Colorado«, ist das Kernholz 

 südamerikanischer Schinopsisarten und wird hauptsächlich von Seh. 



1) Ein solcher kommt nach Wiesner (Rohstoffe, I.Aufl., p. 56G) nur dem 

 Stamm- und Astholze, nicht dem Wurzeliiolze zu. 



